ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
335 
aplica á todos es, que para aumentará disminuí 1 
la intensidad del color, basta añadir ó sustrae 1 
una pequeña cantidad del óxido metálico colo' 
ranto. 
Núti i. 1. Mezcla para el vidrio de color de rosa. 
Arena blanca lavada . 50 partes. 
Potasa purificada . 25 
Cnl apagada al aire . -4 
Púrpura de oro prooipitada por 
el estaño. 3 
Bióxido do manganeso . 2 
Fíltrase .esta mezcla, y no se añaden los óxi¬ 
dos colorantes, sobro todo la púrpura do oro, 
hasta que so hallen fundidas las demas sustan¬ 
cias, sin lo cual podría reducirse ol oro durante 
la calcinación, y ser infructuoso ol prooedar. 
Num. 2. Mezcla para el vidrio amarillo. 
Arena blanca'. 50 partes. 
Potasa purificada. 25 ' 
Cal apagada al aire.. 4 
Amarillo do antimonio pre¬ 
cipitado por el óxido do 
plomo.. 3 
Nu»i. 3. Mezcla para el vidrio azul. 
Arona blanoa... 50 partes. 
Potasa. 25 
Cal apagada al aire. 3 
Uxido de cobalto ó safra. . 
* 
Num. 4 Mezcla para el vidrio verde. 
Arena blanca.50 partes. 
Potasa purificada.25 
Cal a-pagada al aire. 5 partes. 
Oxido amarillo do antimo¬ 
nio. 2 
Oxido do cobalto ó safro. . . 1 
Núm. 5. Otra mezcla para el verde. 
Arena blanca.50 partes. 
Potasa purificada . . 25 
Cal apagada al aire. 4 
Oxido do cromo verde.... 1 
Para variar ol matiz según so desee, so puede 
aumentar ó disminuir la proporción de óxido do 
cromo verde. Esta preparación da un hermosí¬ 
simo color verdo. 
Núm. 6. Mezcla para el vidrie -Aad». 
Arena blanca. 50 partes. 
Potasa purificada. 25 
Gal apagada al aire.. • 0 
Bióxido do mangane¬ 
so.... 1 
Para el violado puedo usarse púrpura do oro, 
precipitada de una solución do oro por medio de 
un exoeso do estaño. Esto violado es mas her¬ 
moso que el qué resulta del uso del bióxido de 
manganeso empleado como agento principal. 
Núm. 7. Mezcla para el vidrio opalino. 
Arena blanca. 50 partea. 
Potasa purificada. ... • 25 
Cal apagada al aire. .. 8 
Oxido do plata. 0,1S 
Fosfato de cal ó huosos 
oalcinados...• 3 
Núm. 8. Mezcla para el vidrio op*.co. 
Arena blanoa ....«•. 50 partes. 
Potasa purificada........ 25 
Cal apagada al aire...... 8 
Bióxido de estaño....... 30 
Núm. 9. Mezcla para el vidrio, negrt. 
Arena.. 
Potasa.. 
Cal... ; - 
Oxido do cobalto ó safro 
Bióxido de manganeso.. 
Oxido negro de hierro. 
Oxido negro do oobre. 
50 partes. 
25 
2 
4 
o 
O 
4 
3 
El vidrio opalino se empica ventajosamente 
siempre que la luz del sol, direota o reflejada, 
incomoda á las personas que trabajan, oemo en 
los talleres do platería, joyería, oficinas de admi¬ 
nistración, las casas de banco, etc., en que a mo¬ 
ñudo hay que recurrir al uso del vidrio des.us¬ 
urado. También es muy ventajoso el uso de este 
vidrio para suavizar la luz de las lámparas, pues 
grandes dificultades presenta y mupho eleva el 
precio de los objetos el deslustramiento do las 
suporficios convexas ó eónoayas. 
Además de la mezola indicad» para haoor el 
vidrio opalino, vamos á dar otra que ha dado 
muy buenos resultados á M. Bastea&ire-DfcudQ = 
nart- 
